§63 



la prefiere para hacer utensilios y varios objetos menudos 

 de hierro colado. 



La fundición blanca es mas carbonada , blanca y bri- 

 llante, de estructura laminosa , fibrosa y radiada. Es frá- 

 gil y no la entra la lima. Según Karsten es un verda- 

 dero carburo de hierro en proporciones determinadas : 2 

 átomos de hierro y 1 de carbono. Con esta se fabrica el 

 mejor acero natural. Guando se ha obtenido la fundición 

 por los procedimientos que acabamos de indicar , es pre- 

 ciso nuevas operaciones para convertirla en hierro dul- 

 ce ó hierro forjado. Estas operaciones constituyen el re- 

 finado que se verifica en las forjas. 



Los hornos de las forjas son de construcción mas 

 sencilla que los altos hornos. Consisten en un cuerpo 

 macizo de ladrillos que presenta en su parte media una 

 cavidad de 1 7 á 18 pulgadas de diámetro en todas direc- 

 ciones , cuyas paredes están revestidos de planchas de 

 fundición muy gruesas. Encima de este macizo hay una 

 chimenea muy ensanchada inferiormente de modo que 

 le cubre enteramente. La cavidad del horno debe estar 

 llena de polvo de carbón bien humedecido y bien apel- 

 mazado. Se introduce la estremidad de la goa en el hor- 

 no y se calienta fuertemente hasta que entre en fundi- 

 ción. Bien presto se ve á la fundición cubrirse de esco- 

 rias que un obrero quita , al mismo tiempo que con una 

 barra de hierro menea la masa fundida , á fin de esponer 

 sucesivamente todas sus partes á la acción del aire y del 

 calor que le quita el carbono. Cando se tiene una por- 

 ción fundida de 25 á 40 libras mas ó menos, se reúne 

 en una masa llamada lupia. Un trabajador la coge con 

 pinzas de hierro y la lleva debajo de enormes martillos 

 ó martinetes que son movidos por una corriente de agua. 

 Se machaca la lupia durante algunos instantes y en to- 

 dos sentidos para ligar bien y condensar todas las di- 



